natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Ak je obsah polyamidu alebo nylonu v zmesi viac ako 25 %, použije sa metóda č. 4.
When the polyamide or nylon content of the mixture exceeds 25 %, method No 4 shall be used.
Chloridové vlákno sa rozpúšťa zo známej suchej hmotnosti zmesi pomocou azeotropickej zmesi sírouhlíka a acetónu.
The chlorofibre is dissolved out from a known dry mass of the mixture, with an azeotropic mixture of carbon disulphide and acetone.
Percentuálny podiel suchého polyvinylchloridového vlákna sa zistí rozdielom.
The percentage of dry polyvinyl chloride fibre is found by difference.
Azeotropická zmes sírouhlíka a acetónu (55,5 % objemových sírouhlíka k 44,5 % acetónu).
Azeotropic mixture of carbon disulphide and acetone (55,5 % by volume carbon disulphide to 44,5 % acetone).
Keďže toto činidlo je toxické, odporúča sa používať digestórium.
As this reagent is toxic, the use of a hood is recommended.
Etanol (92 % objemových) alebo metanol.
Ethanol (92 % by volume) or methanol.
Ku vzorke na analýzu obsiahnutej v kužeľovej banke so sklenou zátkou s objemom najmenej 200 ml pridajte 100 ml azeotropickej zmesi na gram vzorky na analýzu.
To the specimen contained in the glass-stoppered conical flask of at least 200 ml capacity, add 100 ml of the azeotropic mixture per gram of specimen.
Banku bezpečne utesnite a pri izbovej teplote ňou 20 minút potriasajte na mechanickej trepačke alebo energicky rukou.
Seal the flask securely, and shake the flask on a mechanical shaker, or vigorously by hand, for 20 minutes at room temperature.
Dekantujte kvapalinu nad usadeninou cez zvážený filtračný téglik.
Decant the supernatant liquid through the weighed filter crucible.
Úpravu opakujte so 100 ml čerstvého činidla.
Repeat the treatment with 100 ml of fresh reagent.
Tento cyklus postupov opakujte dovtedy, kým na hodinovom sklíčku nezostane žiadna usadenina polyméru, keď sa vyparí kvapka extrakčnej kvapaliny.
Continue this cycle of operations until no polymer deposit is left on a watch glass when a drop of the extraction liquid is evaporated.
Preneste zvyšok do filtračného téglika s použitím ďalšieho množstva činidla, použite odsávanie na odstránenie kvapaliny a prepláchnite téglik a zvyšok 20 ml alkoholu a potom trikrát vodou.
Transfer the residue to the filter crucible using more reagent, apply suction to remove the liquid, and rinse the crucible and residue with 20 ml of alcohol and then three times with water.
Pred odvodnením pomocou odsávania nechajte premývaciu kvapalinu stiecť gravitačne.
Allow the washing liquor to drain under gravity before draining with suction.
Vysušte téglik a zvyšok a ochlaďte a zvážte ich.
Dry the crucible and residue and cool and weigh them.
Pri určitých zmesiach s vysokým obsahom chloridového vlákna môže počas postupu sušenia nastať značné zrazenie vzorky na analýzu, v dôsledku čoho je rozpúšťanie chloridového vlákna rozpúšťadlom oneskorené.
With certain mixtures having a high chlorofibre content there may be substantial shrinkage of the specimen during the drying procedure, as a result of which the dissolution of chlorofibre by the solvent is retarded.
Toto však neovplyvňuje konečné rozpustenie chloridového vlákna v rozpúšťadle.
This does not, however, affect the ultimate dissolution of the chlorofibre in the solvent.
Na homogénnej zmesi textilných materiálov nie sú limity spoľahlivosti výsledkov získaných touto metódou väčšie ako ± 1 na úrovni spoľahlivosti 95 %.
On a homogeneous mixture of textile materials, the confidence limits of the results obtained by this method are not greater than ± 1 for a confidence level of 95 %.
METÓDA č. 10 ACETÁTOVÉ A URČITÉ CHLORIDOVÉ VLÁKNA (Metóda s použitím ľadovej kyseliny octovej)
METHOD No 10 ACETATE AND CERTAIN CHLOROFIBRES (Method using glacial acetic acid)
určitými chloridovými vláknami (27), menovite polyvinylchloridovými vláknami, či už sú alebo nie sú následne chlórované, elastolefínom (47) a melamínom (48).
certain chlorofibres (27) namely polyvinyl chloride fibres, whether afterchlorinated or not, elastolefin (47) and melamine (48).
Acetátové vlákno sa rozpúšťa zo známej suchej hmotnosti zmesi pomocou ľadovej kyseliny octovej.
The acetate fibre is dissolved out from a known dry mass of the mixture, with glacial acetic acid.
Ľadová kyselina octová (viac ako 99 %).
Glacial acetic acid (over 99 %).
S týmto činidlom sa manipuluje opatrne, keďže je veľmi žieravé.
This reagent shall be handled with care since it is highly caustic.
Ku vzorke na analýzu obsiahnutej v kužeľovej banke so sklenou zátkou s objemom najmenej 200 ml pridajte 100 ml ľadovej kyseliny octovej na gram vzorky na analýzu.
To the specimen contained in the glass-stoppered conical flask of at least 200 ml capacity, add 100 ml glacial acetic acid per gram of specimen.
Banku bezpečne utesnite a pri izbovej teplote ňou 20 minút potriasajte na mechanickej trepačke alebo energicky rukou.
Seal the flask securely and shake on the mechanical shaker, or vigorously by hand, for 20 minutes at room temperature.
Túto úpravu opakujte dvakrát, zakaždým s použitím 100 ml čerstvého činidla, čím vykonáte celkovo tri extrakcie.
Repeat this treatment twice, using 100 ml of fresh reagent each time, making three extractions in all.
Preneste zvyšok na filtračný téglik, odvodnite odsávaním, aby ste odstránili kvapalinu, a téglik a zvyšok prepláchnite 50 ml ľadovej kyseliny octovej a potom trikrát vodou.
Transfer the residue to the filter crucible, drain with suction to remove the liquid and rinse the crucible and the residue with 50 ml of glacial acetic acid, and then three times with water.
Po každom oplachovaní nechajte pred použitím odsávania kvapalinu stiecť gravitačne.
After each rinse, allow the liquid to drain under gravity before applying suction.
Vysušte téglik a zvyšok a ochlaďte a zvážte ich.
Dry the crucible and residue, and cool and weigh them.
METÓDA č. 11 HODVÁB A VLNA ALEBO SRSŤ (Metóda s použitím 75 % m/m kyseliny sírovej)
METHOD No 11 SILK AND WOOL OR HAIR (Method using 75 % m/m sulphuric acid)
vlnou (1), zvieracou srsťou (2 a 3), elastolefínom (47) a melamínom (48).
wool (1), animal hair (2 and 3), elastolefin (47) and melamine (48).
Jeho hmotnosť, v prípade potreby korigovaná, sa vyjadrí ako percentuálny podiel suchej hmotnosti zmesi.
Its mass, corrected if necessary, is expressed as a percentage of the dry mass of the mixture.
Percentuálny podiel suchého hodvábu sa zistí rozdielom.
The percentage of dry silk is found by difference.
Kyselina sírová (75 ± 2 % m/m)
Sulphuric acid (75 ± 2 % m/m)
Pripravte opatrným pridaním, za chladenia, 700 ml kyseliny sírovej (hustota pri 20 °C: 1,84) do 350 ml destilovanej vody.
Prepare by adding carefully, while cooling, 700 ml sulphuric acid (density at 20 ºC: 1,84) to 350 ml distilled water.
Po ochladení na izbovú teplotu zrieďte roztok na 1 l vodou.
After cooling to room temperature, dilute the solution to 1 litre with water.
Kyselina sírová, zriedený roztok: pridajte 100 ml kyseliny sírovej (hustota pri 20 °C: 1,84) pomaly do 1 900 ml destilovanej vody.
Sulphuric acid, dilute solution: add 100 ml sulphuric acid (density at 20 ºC: 1,84) slowly to 1 900 ml distilled water.
Amoniak, zriedený roztok: zrieďte 200 ml koncentrovaného amoniaku (hustota pri 20 °C: 0,880) na 1 000 ml vodou.
Ammonia, dilute solution: dilute 200 ml concentrated ammonia (density at 20 ºC: 0,880) to 1 000 ml with water.
Ku vzorke na analýzu obsiahnutej v kužeľovej banke so sklenou zátkou s objemom najmenej 200 ml pridajte 100 ml 75 % m/m kyseliny sírovej na gram vzorky na analýzu a zazátkujte.
To the specimen contained in a glass-stoppered conical flask of at least 200 ml capacity, add 100 ml of 75 % m/m sulphuric acid per gram of specimen and insert the stopper.
Energicky potraste a nechajte stáť 30 minút pri izbovej teplote.
Shake vigorously and stand for 30 minutes at room temperature.
Znovu potraste a nechajte stáť 30 minút.
Shake again and stand for 30 minutes.
Potraste naposledy a prefiltrujte obsah banky cez zvážený filtračný téglik.
Shake a last time and filter the contents of the flask through the weighed filter crucible.
Zmyte všetky zvyšné vlákna z banky pomocou 75 % kyseliny sírovej.
Wash any remaining fibres from the flask with the 75 % sulphuric acid reagent.
Premyte zvyšok na tégliku postupne 50 ml zriedenej kyseliny sírovej, 50 ml vody a 50 ml zriedeného roztoku amoniaku.
Wash the residue on the crucible successively with 50 ml of the dilute sulphuric acid reagent, 50 ml water and 50 ml of the dilute ammonia solution.
Zakaždým nechajte vlákna, aby zostali v styku s kvapalinou počas približne 10 minút pred použitím odsávania.
Each time allow the fibres to remain in contact with the liquid for about 10 minutes before applying suction.
Napokon prepláchnite vodou, pričom vlákna ponechajte v styku s vodou približne 30 minút.
Finally rinse with water, leaving the fibres in contact with the water for about 30 minutes.
Odvodnite téglik odsávaním, vysušte téglik a zvyšok a ochlaďte a zvážte ich.
Drain the crucible with suction, dry the crucible and residue, and cool and weigh them.
Hodnota „d“ je 0,985 pre vlnu, 1,00 pre elastolefín a 1,01 pre melamín.
The value of ‘d’ is 0,985 for wool, 1,00 for elastolefin and 1,01 for melamine.
METÓDA č. 12 JUTA A URČITÉ ŽIVOČÍŠNE VLÁKNA (Metóda stanovením obsahu dusíka)
METHOD No 12 JUTE AND CERTAIN ANIMAL FIBRES (Method by determining nitrogen content)
určitými živočíšnymi vláknami.
certain animal fibres.
Zložka so živočíšnym vláknom môže pozostávať len zo srsti (2 a 3) alebo z vlny (1), alebo z akejkoľvek zmesi týchto dvoch.
The animal-fibre component may consist solely of hair (2 and 3) or wool (1) or of any mixture of the two.
Táto metóda nie je uplatniteľná na textilné zmesi obsahujúce nevláknovú hmotu (farbivá, apretúry, atď.) s dusíkovou bázou.
This method is not applicable to textile mixtures containing non-fibrous matter (dyes, finishes, etc.) with a nitrogen base.
Stanoví sa obsah dusíka v zmesi a z tohto a zo známeho alebo predpokladaného obsahu dusíka oboch zložiek sa vypočíta pomer každej zložky.
The nitrogen content of the mixture is determined, and from this and the known or assumed nitrogen contents of the two components, the proportion of each component is calculated.
Kjeldahlova lúhovacia banka s objemom 200 – 300 ml.
Kjeldahl digestion flask, 200 ‐ 300 ml capacity.
Kjeldahlov destilačný aparát so vstrekovaním pary.
Kjeldahl distillation apparatus with steam injection.
Titračný aparát umožňujúci presnosť 0,05 ml.
Titration apparatus, allowing precision of 0,05 ml.
Kyselina sírová, relatívna hustota pri 20 °C: 1,84.
Sulphuric acid, relative density at 20 ºC: 1,84.
Oxid seléničitý.
Selenium dioxide.
Roztok hydroxidu sodného (400 g/liter).
Sodium hydroxide solution (400 g/litre).
Rozpustite 400 g hydroxidu sodného v 400 - 500 ml vody a vodou rozrieďte na 1 liter.
Dissolve 400 g of sodium hydroxide in 400 ‐ 500 ml of water and dilute to 1 litre with water.
Zmiešaný indikátor.
Mixed indicator.
Rozpustite 0,1 g metylčervene v 95 ml etanolu a 5 ml vody a zmiešajte s 0,5 g brómkrezolovej zelene rozpustenej v 475 ml etanolu a 25 ml vody.
Dissolve 0,1 g of methyl red in 95 ml of ethanol and 5 ml of water, and mix with 0,5 g of bromocresol green dissolved in 475 ml of ethanol and 25 ml of water.
Roztok kyseliny bórovej.
Boric acid solution.
Rozpustite 20 g kyseliny bórovej v 1 litri vody.
Dissolve 20 g of boric acid in 1 litre of water.
Kyselina sírová 0,02 N (štandardný odmerný roztok).
Sulphuric acid, 0,02N (standard volumetric solution).
PREDBEŽNÁ ÚPRAVA SKÚŠOBNEJ VZORKY
PRE-TREATMENT OF TEST SAMPLE
Nasledujúca predbežná úprava nahrádza predbežnú úpravu opísanú vo všeobecných pokynoch:
The following pre-treatment is substituted for the pre-treatment described in the general instructions:
Extrahujte na vzduchu vysušenú vzorku v Soxhletovom extraktore so zmesou jeden objem toluénu a tri objemy metanolu počas 4 hodín pri minimálnej rýchlosti 5 cyklov za hodinu.
Extract the air-dry sample in a Soxhlet apparatus with a mixture of 1 volume of toluene and 3 volumes of methanol for four hours at a minimum rate of 5 cycles per hour.
Odfiltrujte, vráťte vzorku do banky a opakujte extrakciu s rovnakým objemom vody.
Filter, return the sample to the flask, and repeat the extraction with an identical volume of water.
Prefiltrujte, odstráňte nadbytok vody zo vzorky stláčaním, odsávaním alebo odstredením a potom nechajte vzorku na analýzu na vzduchu vysušiť.
Filter, remove excess water from the sample by squeezing, suction, or centrifuging and then allow the sample to become air-dry.
Je potrebné mať na mysli toxické účinky toluénu a metanolu a pri ich používaní prijať všetky nevyhnutné bezpečnostné opatrenia.
The toxic effects of toluene and methanol shall be borne in mind and full precautions shall be taken in their use.
Dodržiavajte postup opísaný vo všeobecných pokynoch, pokiaľ ide o výber, sušenie a váženie vzorky na analýzu.
Follow the procedure described in the general instructions as regards the selection, drying and weighing of the specimen.
Presuňte vzorku na analýzu do Kjeldahlovej lúhovacej banky.
Transfer the specimen to a Kjeldahl digestion flask.
Ku vzorke na analýzu vážiacej najmenej 1 g vloženej do lúhovacej banky pridajte v tomto poradí 2,5 g síranu draselného, 0,1 – 0,2 g oxidu seléničitého a 10 ml kyseliny sírovej (relatívna hustota 1,84).
To the specimen weighing at least 1 g contained in the digestion flask, add, in the following order, 2,5 g potassium sulphate, 0,1 ‐ 0,2 g selenium dioxide and 10 ml sulphuric acid (relative density 1,84).
Banku nahrievajte spočiatku jemne, kým sa celé vlákno nerozloží, a potom ohrievajte energickejšie, kým sa roztok nevyjasní a nebude takmer bezfarebný.
Heat the flask, gently at first, until the whole of the fibre is destroyed, and then heat it more vigorously until the solution becomes clear and almost colourless.
Ohrievajte ho ďalších 15 minút.
Heat it for a further 15 minutes.
Banku nechajte ochladiť, opatrne rozrieďte obsah 10 – 20 ml vody, ochlaďte, preneste obsah kvantitatívne do 200 ml odmernej banky a doplňte objem vodou na vytvorenie lúhovacieho roztoku.
Allow the flask to cool, dilute the contents carefully with 10 ‐ 20 ml water, cool, transfer the contents quantitatively to a 200 ml graduated flask and make up to volume with water to form the digest solution.
Do 100 ml kužeľovej banky nalejte približne 20 ml roztoku kyseliny bórovej a umiestnite banku pod chladič Kjeldahlovho destilačného aparátu, tak aby výtoková rúrka bola ponorená tesne pod hladinou roztoku kyseliny bórovej.
Place about 20 ml of boric acid solution in a 100 ml conical flask and place the flask under the condenser of the Kjeldahl distillation apparatus so that the delivery tube dips just below the surface of the boric acid solution.
Do destilačnej banky premiestnite presne 10 ml lúhovacieho roztoku, do lievika pridajte nie menej ako 5 ml roztoku hydroxidu sodného, zľahka zdvihnite zátku a nechajte roztok hydroxidu sodného pomaly natekať do banky.
Transfer exactly 10 ml of digest solution to the distillation flask, add not less than 5 ml of sodium hydroxide solution to the funnel, lift the stopper slightly and allow the sodium hydroxide solution to run slowly into the flask.
Ak lúhovací roztok a roztok hydroxidu sodného zostanú ako dve separátne vrstvy, zmiešajte ich miernym miešaním.
If the digest solution and sodium hydroxide solution remain as two separate layers, mix them by gentle agitation.
Destilačnú banku jemne ohrievajte a dajte ju do pary z generátora.
Heat the distillation flask gently and pass it into steam from the generator.
Zhromaždite približne 20 ml destilátu, spustite kužeľovú banku tak, aby špička výtokovej rúrky chladiča bola približne 20 mm nad hladinou kvapaliny a destilujte ešte jednu minútu.
Collect about 20 ml of distillate, lower the conical flask so that the tip of the delivery tube of the condenser is about 20 mm above the surface of the liquid and distil for 1 minute more.
Opláchnite špičku výtlačnej rúrky vodou a zachyťte opláchnutú kvapalinu do kužeľovej banky.
Rinse the tip of the delivery tube with water, catching the washings in the conical flask.
Vyberte kužeľovú banku a nahraďte ju ďalšou kužeľovou bankou, obsahujúcou zhruba 10 ml roztoku kyseliny bórovej a odoberte približne 10 ml destilátu.
Remove the conical flask and replace it with another conical flask containing roughly 10 ml of boric acid solution and collect about 10 ml distillate.
Titrujte oba destiláty oddelene 0,02 N kyselinou sírovou, použite zmiešaný indikátor.
Titrate the two distillates separately with 0,02N sulphuric acid, use the mixed indicator.
Zaznamenajte celkový titer pre oba destiláty.
Record the total titre for the two distillates.
Ak je titer druhého destilátu viac ako 0,2 ml, opakujte skúšku a znovu začnite destiláciu, pričom použite čerstvý alikvótny podiel lúhovacieho roztoku.
If the titre for the second distillate is more than 0,2 ml, repeat the test and start the distillation again using a fresh aliquot of digest solution.
Uskutočnite slepé stanovenie, t. j. lúhovanie a destiláciu len s použitím činidiel.
Carry out a blank determination, i.e. digestion and distillation using the reagents only.
Percentuálny podiel dusíka v suchej vzorke na analýzu vypočítajte takto:
Calculate the percentage nitrogen content in the dry specimen as follows:
A = percentuálny podiel dusíka v čistej suchej vzorke na analýzu,
A = percentage nitrogen in the clean dry specimen,
V = celkový objem v ml štandardnej kyseliny sírovej použitej pri stanovení,
V = total volume in ml of standard sulphuric acid used in the determination,
b = celkový objem v ml štandardnej kyseliny sírovej použitej pri slepom pokuse,
b = total volume in ml of standard sulphuric acid used in the blank determination,
N = normalita štandardnej kyseliny sírovej,
N = normality of standard sulphuric acid,
W = suchá hmotnosť (g) vzorky na analýzu.
W = dry mass (g) of specimen.
S použitím hodnôt 0,22 % pre obsah dusíka juty a 16,2 % pre obsah dusíka živočíšneho vlákna, pričom oba percentuálne podiely sú vyjadrené na suchú hmotnosť vlákna, vypočítajte zloženie zmesi takto:
Using the values of 0,22 % for the nitrogen content of jute and 16,2 % for the nitrogen content of animal fibre, both percentages being expressed on the dry mass of the fibre, calculate the composition of the mixture as follows:
PA % = percentuálny podiel živočíšneho vlákna v čistej suchej vzorke na analýzu.
PA % = percentage of animal fibre in the clean dry specimen.
METÓDA č. 13 POLYPROPYLÉNOVÉ VLÁKNA A URČITÉ INÉ VLÁKNA (Xylénová metóda)
METHOD No 13 POLYPROPYLENE FIBRES AND CERTAIN OTHER FIBRES (Xylene method)
polypropylénových vlákien (37)
polypropylene fibres (37)
vlnou (1), zvieracou srsťou (2 a 3), hodvábom (4), bavlnou (5), acetátom (19), meďnatým vláknom (21), modalom (22), triacetátom (24), viskózou (25), akrylom (26), polyamidom alebo nylonom (30), polyesterom (35), skleným vláknom (44), elastomultiesterom (46) a melamínom (48).
wool (1), animal hair (2 and 3), silk (4), cotton (5), acetate (19), cupro (21), modal (22), triacetate (24), viscose (25), acrylic (26), polyamide or nylon (30), polyester (35), glass fibre (44), elastomultiester (46) and melamine (48).
Polypropylénové vlákno sa rozpúšťa zo známej suchej hmotnosti zmesi pomocou vriaceho xylénu.
The polypropylene fibre is dissolved out from a known dry mass of the mixture with boiling xylene.
Percentuálny podiel polypropylénu sa zistí rozdielom.
The percentage of polypropylene is found by difference.
Spätný chladič (vhodný pre kvapaliny s vysokým bodom varu) vhodný pre kužeľovú banku i)
Reflux condenser (suitable for liquids of high boiling point), fitting the conical flask (i).
Xylén destilujúci medzi 137 a 142 °C.
Xylene distilling between 137 and 142 ºC.
Toto činidlo je veľmi horľavé a má toxické výpary.
This reagent is highly flammable and has a toxic vapour.
Pri jeho používaní sa musia prijať všetky nevyhnutné bezpečnostné opatrenia.
Suitable precautions must be taken in its use.
Dodržiavajte postup opísaný vo všeobecných pokynoch a postupujte takto:
Follow the procedure described in the general instructions then proceed as follows:
Ku vzorke na analýzu obsiahnutej v kužeľovej banke (3.1 i)) pridajte 100 ml xylénu (3.2) na gram vzorky na analýzu.
To the specimen contained in the conical flask (3.1 (i)), add 100 ml of xylene (3.2) per gram of specimen.
Pripojte chladič (3.1 ii)), priveďte obsah do varu a tri minúty udržiavajte na bode varu.
Attach the condenser (3.1 (ii)), bring the contents to the boil and maintain at boiling point for three minutes.
Okamžite dekantujte horúcu kvapalinu cez zvážený filtračný téglik (pozri poznámku 1).
Immediately decant the hot liquid through the weighed filter crucible (see Note 1).
Túto úpravu opakujte ešte dvakrát, zakaždým s použitím čerstvej 50 ml dávky rozpúšťadla.
Repeat this treatment twice more, each time using a fresh 50 ml portion of solvent.
Premyte zvyšok, ktorý zostane v banke, postupne 30 ml vriaceho xylénu (dvakrát), potom 75 ml petroléteru (I.3.2.1 vo všeobecných pokynoch) (dvakrát).
Wash the residue remaining in the flask successively with 30 ml of boiling xylene (twice), then with 75 ml of light petroleum (I.3.2.1 of general instructions) (twice).
Po druhom premývaní petroléterom prefiltrujte obsah banky cez téglik, preneste akékoľvek zvyšné vlákna do téglika pomocou malého množstva petroléteru a nechajte rozpúšťadlo vypariť sa.
After the second wash with light petroleum, filter the contents of the flask through the crucible, transfer any residual fibres to the crucible with the aid of a small quantity of light petroleum and allow the solvent to evaporate.
Vysušte téglik a zvyšok a ochlaďte a zvážte ich.
Dry the crucible and residue, cool and weigh them.
Filtračný téglik, cez ktorý má byť xylén dekantovaný, musí byť vopred predhriaty.
The filter crucible through which the xylene is to be decanted must be pre-heated.
Po úprave vriacim xylénom zabezpečte, aby banka obsahujúca zvyšok bola dostatočne ochladená predtým, než sa pridá petroléter.
After the treatment with boiling xylene, ensure that the flask containing the residue is cooled sufficiently before the light petroleum is introduced.
Aby sa znížilo nebezpečenstvo požiaru a toxicity pre operátora, je možné použiť prístroj na extrakciu za horúca, pri uplatnení primeraných postupov, ktoré poskytnú rovnaké výsledky Pozri napríklad prístroj opísaný v Melliand Textilberichte 56 (1975), strany 643 – 645.
In order to reduce the fire and toxicity hazards to the operator, a hot extraction apparatus using the appropriate procedures, giving identical results, may be used See for example the apparatus described in Melliand Textilberichte 56 (1975), pp. 643-645.
METÓDA č. 14 CHLORIDOVÉ VLÁKNA (HOMOPOLYMÉRY VINYLCHLORIDU) A URČITÉ INÉ VLÁKNA (Metóda s koncentrovanou kyselinou sírovou)
METHOD No 14 CHLOROFIBRES (HOMOPOLYMERS OF VINYL CHLORIDE) AND CERTAIN OTHER FIBRES (Concentrated sulphuric acid method)
chloridových vlákien (27) založených na homopolyméroch vinylchloridu, či už sú alebo nie sú následne chlórované, elastolefínu (47)
chlorofibres (27) based on homopolymers of vinyl chloride, whether after-chlorinated or not, elastolefin (47)
bavlnou (5), acetátom (19), meďnatým vláknom (21), modalom (22), triacetátom (24), viskózou (25), určitými akrylátmi (26), určitými modakrylátmi (29), polyamidom alebo nylonom (30), polyesterom (35), elastomultiesterom (46) a melamínom (48).
cotton (5), acetate (19), cupro (21), modal (22), triacetate (24), viscose (25), certain acrylics (26), certain modacrylics (29), polyamide or nylon (30), polyester (35), elastomultiester (46) and melamine (48).
Príslušné modakryláty sú tie, ktoré dávajú číry roztok, keď sú ponorené do koncentrovanej kyseliny sírovej (relatívna hustota 1,84 pri 20 °C).
The modacrylics concerned are those which give a limpid solution when immersed in concentrated sulphuric acid (relative density 1,84 at 20 ºC).
Táto metóda sa môže použiť namiesto metód č. 8 a 9.
This method can be used in place of method Nos 8 and 9.